Norske ertsforekomster. 65 
Blyglans, ogsaa altid med sølv, i vekslende mængde, i 
regelen med ca. 0.2- 0.3 % sølv; en af mig undersøgt bly- 
glans-prøve fra en gang lidt S. for Svenningdalens hovedgrube 
holdt 0.80 /, sølv, hvilket antagelig er maximums-gehalten i 
Svenningaasen. | 
Rodgyldigerts sees hist og her, om end meget sjelden; 
den viser sig altid i meget smaa individer. I et lidet druse- 
rum saaes smaa, vakre krystaller. — Sølvglans og bournonit 
er antagelig ogsaa hist og her forhaanden. 
Zinkblende, mørkebrun, tilstede i temmelig rigelig mængde. 
Arsenikkis, ogsaa i rigelig mængde, altid med lidt sølv 
(0.007—0.031, oftest ca. 0.02 % sølv). 
Endvidere findes en del magnetkis, svovlkis, kobberkis 
samt antimonglans m. m. 
I regelen optræder ertsen i meget smaa individer, saa 
det er vanskelig at faa aldeles rent material til chemisk 
undersøgelse. Endvidere kan man ikke skeide hver slags 
erts ud for sig, naar undtages, at arsenikkisen hyppig er saa 
ren og samlet, at den kan holdes ud alene. 
Ved det i hovedgruben (no. I) foretagne arbejde, som 
paabegyndtes sommeren 1878, og som senere er bleven fortsat 
med en arbejdsstyrke paa i almindelighed 40—60 mand, har 
man hidtil skeidet de udvundne produkter i nogenlunde ren erts 
(første og anden sort), hvortil er lagt alt, der i tilstrækkelig 
mængde har holdt et eller andet sølvførende mineral), samt 
i pukmalm. — Den bedste sorts erts (export-ertsen), som 
selvfølgelig altid har været blandet med en del uholdigt 
gangberg (kvarts m. m.), har holdt sølv mellem ydergrænser 
0.25—0.30 % og 1.9 %; oftest har gehalten været 0.5—0.6 
% (i gjennemsnitsprøver af partier paa ca. 1—1 ton). Ertsen 
*) Denne erts er hidtil bleven exporteret til Freiberg, Sachsen; transport, 
udgifterne beløber sig til ca. kr. 48 pr. ton, saa ertsen maa udskeides 
temmelig rig for at kunne bære fragten. — Betaling pr. ton erts med 
0.5 eller 0.6 % sølv er i Freiberg resp. ca. 510 og 625 kr. 
Arkiv for Mathematik og Naturv. 10. B. G 5 
Trykt den lste September 1984. 
